青铜器完全腐蚀,如何修复?在我国青铜器修复有着悠久的历史,在过去由于收藏和古玩生意的需要,传统的修复技术主要包括:青铜器整形、去锈、补配、花纹的鏨刻、焊接、粘接、作锈。随着科技的发展,相关的文物保护保存的法律法规的不断出台,以及世界文物保护领域相关的保护准则、宪章和公约的发布,传统的修复技术正在逐渐地发展而为现代青铜修复技术　在我国青铜器修复有着悠久的历史,在过去由于收藏和古玩生意的需要,传统的修复技术主要包括:青铜器整形、去锈、补配、花纹的鏨刻、焊接、粘接、作锈。随着科技的发展,相关的文物保护保存的法律法规的不断出台,以及世界文物保护领域相关的保护准则、宪章和公约的发布,传统的修复技术正在逐渐地发展而为现代青铜修复技术。　无论采用那种方法,重要的是:去锈要保持文物原貌,不能文物本体造成损伤。如果铜器锈始中含有氯离子,一般认为是感染了有害锈。由于锈体呈现粉末状,故称之为“粉状锈”。对这种器物,一定要去除器物本体及锈体中的氯离子。进行除氯操作,要求除氯一定要完全,确保使用的方法和试剂不会对青铜器本体造成化学腐蚀、机械损伤,不留存对文物有影相的化学成分。　无论是铸造或是打制的铜器,多少都有些弹性。对于质地好、铜胎薄、韧性强、腐蚀轻的铜器,可采用模压法。用锡制成模具,共分两块,一块是内模,一块是外模,合起为一套。把变形的铜片按照合适弧度置于模具之间,与模具形状相对,然后将模具夹在大台钳口内或液压机上施压,注意动作要小心缓慢。第一次的压力可使变形的铜片大约恢复1/3,停一段时间,去掉压力,然后检查所恢复的变形是否正确;第二次加压时,需时紧时松,直至铜器变形部位恢复原形。模压后会稍有小的变形,可用锤打方法来解决。　这对韧性强的铜器进行矫形有良好的效果。如果铜器弧度向外扩张,,可在变形部位先垫一个凹的铜砧子,再用铅锤从内壁轻轻锤打,使弧度逐渐向里收缩。也可用半球体的铜砧子,垫在铜器弧壁内侧上,从外面轻轻捶击,使变形部分慢慢向外扩张而得以矫正。　对于质地较差、弹性较差、铜胎厚、损伤或腐蚀严重的铜器,可采用加温矫形、锯解分割拼接法。如圆形或椭圆形的鼎,先根据鼎口周长,求出变形前的口径,依此在变形的口上设计锯缝。锯缝一般选在器壁受压变形的那些断口上,不要选在有铭文及纹饰的部位,尤以最短锯缝为好。根据经验,应从铜器内壁用钢锯锯开一条缝,锯缝深度约为铜器厚度的2/3,余下的1/3用台钳夹开,锯下的各块先作矫形然后再拼接。也可自制一些矫形机使用。　铜器残片的拼接方法有焊接、销钉和粘接,要拼接的铜片如果要去锈,进行化学保护,应在拼接开始之前进行。　破碎铜器的传统修复方法,多采用锡焊法,是将碎块与碎块之间加热,用锡作为粘接剂,使其修复完整的一种做法,焊接前,首先对铜器做细致的观察和了解,掌握铜器有无铭文、纹饰、嵌饰以及锈层下是否有铭文等。焊口一般选在铜器内壁,使外表纹饰完整保存。如果器形特别,但又不得以在正面焊接,焊口必须在无纹饰处。有时为增加整体牢固强度,可采用间断点焊或两面焊口,大件铜器则采用连续焊口。此法对青铜器破坏较大,建议尽量少用。　对于器形较大的铜器,比如青铜鼎,由于口边宽厚、器形沉重,用胶粘接获焊接强度不够,可在口边上另加销钉。　有些特殊的铜器表面上有纹饰或彩绘,不允许大面积焊接,这时可采用钻接和粘接法。钻接一般是对剑、刀、戈、钺等兵器之类的器物使用,因其形体多数扁平窄长,采用钻接方法,能增强器物的机械强度和拉力。具体操作步骤是:先将器物裂口处的铜锈处理干净,接着在裂口两侧钻若干小孔,用丙酮清理碴口,而后灌抹环氧树脂,内加扒钉固定,对准接口压拢断缝,待固化。粘接,指的是用环氧树脂胶(或其它粘接剂)将残片粘接起来。钻接法和粘接法总是起来共同使用,起到更加牢固的作用。钻接和粘接法对那些已经断裂,但还未完全脱离的铜器更适用,他们能将那些腐蚀较严重的,铜胎质薄的残片,进行修复时又无法焊接的器件有效的连接起来。　补配是铜器修复工艺中的一种重要方法。铜器上常有小面积的残缺形成空洞,需及时修补,以加强连接强度。采用铸型补配或补锡方法,即在器物相应完整部位翻取一套模型,干后将模型预热,用铅锡合金熔液浇铸出所需刻嵌配件,而铅锡比例可按照一定标准灵活掌握,然后将配件准确焊补到器物残缺的部位上,接口处按原貌修整好。同时还可用高分子材料补配,以环氧树脂胶为例,它操作方便、性质坚硬、粘接力强、抗老化性能好,它可用石膏、油泥和硅橡胶等材料作模具,复制补件灌注时,不需将模具加热,只需涂上隔离剂即可,既简单又方便。在用环氧树脂补做大配件时,需加入金属粉或滑石粉等作填充材料,必要时加铺玻璃纤维布,以增强其韧性。待环氧树脂胶在模中固化后,脱模取出,修整形状,然后先把铜器残缺断面全部锉出新口,用环氧树脂作为粘接剂补配。对于铜器上面的洞口,可用环氧树脂胶调铜粉直接粘补上,最后锈色做旧。